( '6) 



bonique et, à l'état liquide, il dissout avec facilité du carbone qu'il aban- 

 donne ensuite par retroidissement sous forme de graphite. 



» Les acides ne l'attaquent que très lentement, de même que le métal, 

 sauf cependant l'acide nitrique qui, à l'ébuUition, le dissout avec facilité. 



» Le chlorate de potassium fondu, on le mélange de carbonate et de ni- 

 trate, qui l'oxydent en produisant une vive incandescence. 



» Au rouge, il brûle aussi dans le protoxyde et dans le bioxyde d'azote. 



M Analyse. — Le carbone total a été dosé par le chlore, et le graphite, séparé du 

 carbone amorphe par l'acide nitrique fumant, a été pesé sur un filtre taré. Enfin le 

 tungstène a été séparé sous forme de tunL;slate niercureux. 



1. 



Carbone combiné 3,2-.> 



Tungstène 96,60 



» Conclusions. — Le tungstène peut s'obtenir facilement au four élec- 

 trique par réduction de l'acide tungstique par le charbon. Si l'on n'atteint 

 pas le point de fusion du métal, ce dernier peut être obtenu dans un grand 

 état de pureté. 



» Si l'on opère en présence d'urt excès de carbone ou si l'on fond le 

 métal dans le creuset de charbon, on obtient un carbure défini de formule 

 CTu^ qui dissout du carbone qui est abandonné ensuite, sous forme de 

 graphite. 



» Le tungstène pur peut se limer et se forger; il se cémente avec facilité, 

 n'agit pas sur l'aiguille aimantée et son point de fusion est supérieur à ceux 

 du chrome et du molybdène. » 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur /a solubilité du ca/bonc clans k rhodium, l'iridium 

 et le palladium. Note de M. Henri Mo:ssan. 



« A sa température d'ébuUition, le platine, ainsi que nous l'avons 

 démontré, dissout du carbone qu'il abandonne ensuite sous forme de gra- 

 phite ('). Nous avons étendu cette recherche à quelques autres métaux 

 voisins du platine. 



» Hhodium. — Le rhodium fond rapidement au four électrique. S^"" de 

 métal pulvérulent ont été placés dans un petit creuset de charbon muni 



(') n. MoissAS, Sur la préparation d'une variété de graphite foisonnant 

 {Comptes rendus, t. CXVI, p. 608; 1898). 



